BIHANG TILL K. SV. VET.-AKaD. HANDL. BANU 9. X:0 1. 73 



forliold angiver*). — ■ Paa den anden side synes vaerdierne heller 

 ikke at svare absolut til MgO-olivinens, idet der er differentser 

 paa resp. 24' og 9'; dette skulde antyde, at der her i förbin- 

 delsen (KO)., SiOo ogsaa indgaar lidt CaO. 



Mere material af ren krystallogralisk natur staar ikke til 

 min disposition; kalkbasens forliold til (liO)2Si02 kan saaledes 

 nu ikke nöjere detailleres. — 



Af de mikroskopiskc undersögelser över CaO-rige olivin- 

 slago-er synes at frcmgaa, at der i alle fald undertiden indgaar 

 ikke saa lidet CaO i olivinen; lierom udförligere beretning ved 

 en anden anledning. 



ZnO-förende olivin. — Det har i laengere tid vjeret bekjendt, 

 at der i olivin kan iudgaa lidt ZnO; den saakaldte »stirlingit» 

 (fra Stirling Hill, Sussex Co., N. Jersey), som ifölge krystallo- 

 wrafiske undersög-elser-) danner et led i olivinmineralernes raekke, 

 bestaar saaledes, efter en i Kammelsbergs Miueralchemie (aar 

 1875) meddelt analyse-) af 



o (ZnO), SiO. til 22 (KO).^ SiO., 

 hvor liO = FeO med en del MnO og MgO. — Ogsaa i slag- 

 olivinerne spiller ZnO en vis rolle, som det vil fremgaa af det 

 fölo-ende. 



Ved Miildener og Halzbrlickner hytter fr. Freiberg, Sachsen, 

 hvor der fornemmelig forsmeltes stserkt rostede (oxyderede), 

 zinkrige blyertser, falder en slag, som, i henhold til egne og 

 andres undersögelser, altid er gjennemgaaende kryst allinsk og 

 förendc en vrimmel af store fayalit-krystaller. Af de mang- 

 foldige analyser af disse slagger, som er stserkt basiske, med 

 meget FeO, 10—20 % ZnO, "en del CaO, lidt MgO, o. s. v., 



') I mikroskopisk prteparat af slaggen sees, at olivin, identisk med den 

 i druserum optiEedende, kun udgjör en liden del, efter skjön ca. en 

 tiendedel, af den hele masse. De nys anförte bemserkninger gjselder 

 saaledes udelukkende det först udkrystalliserede olivinniineral — 

 Det resterande formodes at vsere en kalkholdig olivin, altsaa en slags 

 monticellit (idet angjseldende mineral, som udgjör den allerstörste del 

 af praeparatet, og som saaledes maa have en sammenssetniug temme- 

 1ig nöje svarende til selve slaggens, altsaa til analyse no. 40, synes 

 at vEere rhombisk og paa enkelte steder sammenvoxet med og gaa- 

 ende över til olivin, identisk med den krystallogralisk nndersögte. 



^) Original-beskrivelsen af »stirlingit» er foretaget af professor W. T. 

 RoEPPER, se Amer. Journ. of Science & Arts (Silliman"s Journ.), 2:den 

 serie, bind 50, aar 1870. — Den af Rammelsberg meddelte analyse 

 er middel af ö vel overensstemmende analyser, publicerede ved 

 Roeppek. 



